ENSAYO DEL CEMENTO PORTLAND 183 



en el estado que tengan en el mercado. Si se obtuvieren resultados 

 satisfactorios con la dosis máxima de arena no hay necesidad de 

 otros ensayos. En el caso contrario, se deberá excluir las partículas 

 gruesas por medio de un tamiz n" 100, para determinar aproxima- 

 tivamente el grado del cemento si fuese muy molido. 



Manera de hacer la mezcla, etc. 



Las proporciones del cemento, de la arena y del agua deberán 

 determinarse por pesadas, mezclando en seco el cemento con la arena 

 y echando de golpe toda el agua. La operación deberá ser rápida y 

 completa y la mezcla de buena consistencia y plástica se introducirá 

 en los moldes con la cuchara, usando cierta presión pero sin golpes, 

 nivelando la superficie eu seguida. Los moldes, durante la opera- 

 ción anterior, descansan directamente sobre vidrio, pizarra ii otro 

 material impermeable. Deberá terminarse la operación antes de que 

 principie á fraguarse la mezcla. 



En cuanto pueden resistir lo suficiente, se sacan las briquetas 

 de los moldes, y se les tapan con un paño mojado hasta el mo- 

 mento de inmersión. Para mayor uniformidad, se deberá inmergir 

 las briquetas, sean de cemento puro ó con arena, al cabo de 24 ho- 

 ras, salvo en el caso de los ensayos de 1 dia. 



El agua que sirve para la mezcla y para la inmersión deberá ser 

 agua común, dulce y limpia con una temperatura entre 60° y 70" F. 

 (15° á 21° C.) 



La proporción del agua para la mezcla varia según el grosor, edad 

 ú otras condiciones del cemento y con la temperatura del aire, pero 

 aproximativamente es como se indica en seguida : 



Para las briquetas de cemento puro : Portland 25 "/q r.atural 30%. 



Para las briquetas de arena 1 parte, cemento 1 parte: como 15% 

 del peso total de arena y cemento. 



Para las briquetas de 1 parte cemento, 3 pts. arena : como i 2 o/o 

 del peso total de arena y cemento. 



Lo que se trata de obtener es una mezcla con la plasticidad de 

 una argamasa 'uerte. 



Se puede hacer cinco briquetas para cada ensayo, aceptando úni- 

 camente aquellas que se quiebren en su sección mas pequeña. 



Se deberán introducir las briquetas en la máquina de ensayar y 

 proceder á su fractura en el instante de sacarlas del agua, mante- 



